( 952 ) 
» 1° Dosage de l’azote ammoniacal par la chaux sodée et l’oxalate de 
chaux. 
» 2° Dosage de l'azote total par la chaux sodée acétique. 
» La différence donne l’azote nitrique total et l’azote ammoniacal. 
» 3° Dosage de l'azote total sur un échantillon préalablement débar- 
rassé d’acide nitreux, par évaporation au bain-marie avec excès d'acide 
acétique. La différence entre les dosages 1° et 3° donne ainsi l'azote de 
l'acide nitrique. ; 
» Ce dernier procédé s'applique surtout à l'examen des eaux, des terres 
et des engrais. 
» J'avais eutrepris l’étude de l’action des nitrates et des nitrites sur des 
mélanges chauffés au rouge de chaux sodée et de protosulfate de fer presque 
sec, et de chaux sodée mélangée de chaux sodo-sulfurée (chaux éteinte 
dans du sulfure de sodium) : dans les deux cas, j'avais réussi à transformer 
en grande partie l'azote nitrique en ammoniaque et j'avais presque réussi 
à appliquer ces méthodes à l’analyse, quand je découvris la réaction si 
complète du gaz des marais et de la chaux sodée, qui me les fit immédia- 
tement rejeter. » 
: , 2 é 
CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur les effets de la compression sur la dureté de l'acier. 
Note de M. Lan, présentée par M. Daubrée. 
« Une Communication a été faite par M. Dumas, au nom de M. Cieman 
dot, dans l’une des dernières séances de l’Académie, sur un procédé de 
trempe de l’acier par compression, Les faits signalés dans cette Communi- 
cation sont d’accord avec ceux observés dans les forges de Saint-Jacques, 
à Montluçon (Allier), qui appliquent en grand, depuis cinq ou six: mois, la 
compression de l’acier fondu, procédé employé déjà depuis plusieurs an- 
nées en Angleterre, par M. Whitworth, Ce procédé soumet l'acier fonsi 
liquide, à l’action d'une presse hydraulique pouvant donner jusqu'à 1000 
1200*8 ou 15004 de pression par centimètre carré, pression qu ON main- 
tient jusque après solidification et refroidissement du lingot d'acier, Op | 
voit par là que ce procédé diffère de celui de M. Clémandot, par létat 
initial de l'acier soumis à la compression, mais que, dans les deux Cas; 
l’action finale s'exerce de la même façon, Aussi observe-t-0n, à Montluçon; 
des résultats tout semblables à ceux de M. Clémandot : une augrentees 
de dureté de l’acier comprimé par rapport à l’acier non comprimé: 
